( 12.32 ) 



de 85o°, on observe un arrêt clans la marche du thermomètre, arrêt qui 

 dénote un dégagement de chaleur correspondant à un changement d'état. 

 Nous avons répété cette expérience et effectué, en outre, les suivantes : 



» Après avoir chauffé un cylindre de fer à une température supérieure 

 à 85o°, nous l'avons laissé se refroidir lentement et nous avons constaté 

 l'existence d'un palier en soumettant ce cylindre à l'essai de compression 



lente. 



» Mais, si dans les mêmes conditions on refroidit brusquement le fer 

 en le jetant dans l'eau froide, le palier disparaît à l'essai de compression. 

 Ce palier réapparaît avec le temps. On peut hâter sa réapparition en chauf- 

 fant le cvlindre, même légèrement. 



» Lorsque le fer a été chauffé à une température inférieure à 85o°, le 

 palier subsiste toujours, quelle que soit la vitesse du refroidissement. 



» Nous devons ajouter que, jusqu'à la température de 1000°, la limite 

 élastique paraît être indépendante de la température à laquelle a été porté 

 le cylindre et de la vitesse du refroidissement. 



» Au-dessus de 1000", la limite élastique du fer refroidi brusquement 

 diminue avec la température. 



» Ces faits semblent bien montrer cpi'il existe deux variétés allotro- 

 piques du fer : l'une a, stable à la température ordinaire ; l'autre p, stable 

 aux hautes températures. 



» La variété {i peut être obtenue à la température ordinaire, soit par 

 refroidissement brusque, soit en déformant le métal; mais le fer à l'état p 

 revient à l'état a, lentement à la température ordinaire, rapidement si l'on 

 élève la température, même en la maintenant au-dessous du point de trans- 

 formation. M 



CHIMIE APPLIQUÉE. — Sur les changements de volume corrélatifs du durcis- 

 sement des liants hydrauliques. Note de iM. H. Le Chatelier, présentée 

 par M. Ciirnot. 



« Les ciments et, en général, tous les liants hydrauliques augmenterit 

 de volume pendant leur hydratation. M. Considère a montré récemment le 

 rôle de ce phénomène dans la consolidation des poutres en ciment armé. 

 Pour les ciments portlands de bonne qualité, le gonflement linéaire est en 

 moyenne de —^ ; cela résulte des déterminations concordantes de MM. Tet- 

 maiger, Dyekerhof, Considère et Blount. Si l'existence de ce gonflement 



I 



I 



